﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  1 
  1 
  

  

  abgekühlt, 
  3. 
  wieder 
  im 
  Kurzschlußofen 
  erhitzt 
  und 
  langsam 
  

   erkalten 
  lassen, 
  4. 
  im 
  Heräusofen 
  erhitzt 
  bis 
  1400°, 
  geschmolzen 
  

   und 
  mittellangsam 
  gekühlt 
  wurde. 
  

  

  Ferner 
  wurde 
  das 
  künstliche 
  MgSi0 
  3 
  im 
  Kurzschlußofen 
  

   geschmolzen 
  und 
  1. 
  rasch, 
  ferner 
  2. 
  langsam 
  gekühlt. 
  

  

  Bei 
  zwei 
  weiteren 
  Versuchen 
  wurde 
  ein 
  Mineralisator 
  zu- 
  

   gesetzt, 
  und 
  zwar 
  Natriumwolframat. 
  Beim 
  ersten 
  Versuch 
  wurde 
  

   langsam, 
  beim 
  zweiten 
  schnell 
  abgekühlt. 
  

  

  Versuche 
  mit 
  Bronzit 
  von 
  Kraubath. 
  

  

  Die 
  Zusammensetzung 
  ist 
  durch 
  zwei 
  Analysen 
  von 
  

   H. 
  Höfer 
  und 
  von 
  Regnault 
  bekannt. 
  

  

  Diese 
  Analysen 
  geben 
  einen 
  Gehalt 
  von 
  6*56% 
  FeO 
  (Reg- 
  

   naul 
  t), 
  beziehungsweise 
  7 
  • 
  42% 
  FeO 
  (H.Hö 
  fer) 
  an. 
  Der 
  Achsen- 
  

   winkel 
  wurde 
  von 
  Tschermak 
  in 
  Öl 
  mit 
  2Va= 
  106° 
  52' 
  be- 
  

   stimmt; 
  wenn 
  derWinkel 
  2 
  V 
  in 
  Öl 
  ungefähr 
  107° 
  beträgt, 
  ist 
  der 
  

   innere 
  wirkliche 
  Winkel 
  der 
  optischen 
  Achsen 
  nahe 
  bei 
  90° 
  (nach 
  

   Beobachtungen 
  von 
  des 
  Cloize 
  au 
  x, 
  wie 
  Tschermak 
  angibt). 
  

   Der 
  Bronzit 
  von 
  Kraubath 
  ist 
  also 
  optisch 
  nahezu 
  neutral. 
  

  

  Das 
  Ausgangsmaterial 
  wurde 
  vorher 
  einer 
  Prüfung 
  unter- 
  

   worfen, 
  wobei 
  sich 
  ergab, 
  daß 
  der 
  Bronzit 
  mit 
  geringen 
  Mengen 
  

   eines 
  monoklinen 
  Pyroxens 
  verwachsen 
  erscheint. 
  Bei 
  allen 
  Ver- 
  

   suchen 
  wurde 
  darauf 
  geachtet 
  und 
  gefunden, 
  daß 
  ein 
  solcher 
  Ge- 
  

   halt 
  an 
  monoklinem 
  Pyroxen 
  von 
  Haus 
  aus 
  im 
  Bronzit 
  vorhanden 
  

   ist. 
  Das 
  Pulver 
  schmolz 
  im 
  Kohleofen 
  bei 
  1375 
  bis 
  1450°. 
  Die 
  

   Schmelze 
  wurde 
  nun 
  1. 
  in 
  Wasser 
  geworfen 
  —rasche 
  Kühlung 
  — 
  

   oder 
  2. 
  im 
  stromlosen 
  Ofen 
  belassen 
  — 
  mittlere 
  Kühlung 
  — 
  oder 
  

   3. 
  im 
  ab 
  und 
  zu 
  angeheizten 
  Ofen 
  belassen 
  — 
  langsame 
  Kühlung. 
  

   Es 
  ergab 
  sich 
  nun, 
  daß 
  sich 
  in 
  ersterem 
  Falle 
  randlich 
  ein 
  

   Überzug 
  von 
  Bronzitsubstanz 
  an 
  der 
  Innenwand 
  des 
  Tiegels 
  

   ergab, 
  der 
  aus 
  einem 
  Aggregat 
  feinster 
  Nädelchen 
  bestand, 
  die 
  

   miteinander 
  parallel 
  aggregiert 
  waren. 
  Infolge 
  der 
  vielfachen 
  

   Überlagerung 
  dieser 
  feinsten 
  Nädelchen 
  in 
  selbst 
  dünnen 
  

   Schliffen 
  tritt 
  Kompensation 
  der 
  von 
  den 
  einzelnen 
  Nädelchen 
  

   bewirkten 
  Interferenzerscheinungen 
  auf 
  und 
  nur 
  an 
  besonders 
  

   günstigen 
  Stellen 
  läßt 
  sich 
  der 
  monokline 
  Charakter 
  dieser 
  

   Fasern 
  oder 
  Nädelchen 
  erkennen. 
  Nähere 
  Daten 
  lassen 
  sich 
  

  

  